121 



Durch Schwefelsäure zersetzbar: 



Kieselsäure 34,39 



Thonerde 17,95 



Eisenoxyd 4,27 



Kohlensaurer Kalk . . . 13,25 



Alkalien 2,24 



Schwefelkies 0,34 



Gyps 0,19 



Hygroskopisches Wasser 4,90 

 Chem. geb. Wasser u. 



organ. Substanz . . . 7,90' 



Thonsubstanz 85,437o 



99,73 



B. Mechanische Analyse. 



Die chemische Analyse giebt keinen genügenden Aufschluss 

 über die physikahsche Beschaffenheit der Thonbestandteile. Diese 

 Lücke wird durch die mechanische und speciell durch die 

 Schlämmanalyse ausgefüllt. Ich benutzte hierzu den Schlämm- 

 apparat von Schöne. 



Zunächst wurden nach den Angaben Segers für die Strom- 

 geschwindigkeiten im Schlämmraum von 0,18, 0,7 und 1,5 mm 

 pro See. die Piezometerhöhen festgestellt. Der lufttrockene Thon 

 wurde dann längere Zeit mit Wasser gekocht und darauf durch 

 ein feines Sieb in den Schlämmtrichter gespült. Von 30 g Thon 

 wurden abgeschlämmt: 



bei 0,18 mm Stromgeschwindigkeit 24;,3 g = 81,0 7o 



„ 0,70 „ „ 157 ,, = 5,7 „ 



5> Ijö „ „ 0,8 „ = 2,7 „ 



der Schlämmrückstand betrug 1,2 „ = 4,1 „ 



der Siebrückstand „ 0,5 „ = 1,7 „ 



Nach der üblichen Art der Darstellung besteht der 

 Thon demnach aus: 



Thonsubstanz 81,0 7o 



Schluff 5,7 



Staubsand 2,7 



Feinsand 4,1 



Grobsand 1,7 



Hygrosk. Wasser 4,9 



100,1 7^ 



C. Pyrometrische Untersuchung. 



Einige aus dem Thon hergestellte 2 cm hohe Tetraeder 

 wurden in eine Chamotte-Kapsel gestellt, welche gleichzeitig die 

 Legierungen von 95 Gold -|- 5 Platin, 90 Gold + 10 Platin, so- 

 wie die Seger'schen Normalkegel 1 und 2 enthielt. Die Kapsel 

 wurde nun mehrere Stunden im Deville-Ofen zunächst im Holz- 

 kohlen-, dann im Kokes-Feuer erhitzt. Nach Beendigung des 



